432 OBSERVATiONS SUR LA PHYSIQUF., 



acquis u:ie couleurplus cl<iire qu'auparavanti mais il ne monrroic Je traces 

 diltiiides d'etaiii tju'aiiprcs de ia place qui avoic couche le fer. Le fer 

 n'avoit rien perdu de (enlible d<t Ion poids. Mes balances trebiichoient 

 .diftiiidement du poids d'liii o,00©i lod , niais pas d'un moindrepoids. II 

 ^aroifloit noir, excepre qiielques points d'etain metallique qu'on y voyoir. 



Ainfi je trouvois qii'une trcs-petite partie du fer s'eroit dilToure dans 

 I'experience 5 , & qu'il fe diflolvoit plus abondamnieiu dans I'expe- 

 rLerice 2 , uniquemenc parce que le fer avoit une plus grande furface; il 

 s'enfuit audi que la pellicula noire qui enduifoit la iUrface du fer au(li-t6t 

 qu'il commengoit d'etre actaque , empeclioic I'acide de penetrer davaii- 

 tage. De cette forte je ne pouvois plus efperer d'obtenir par ce moyea 

 un abondanr precipite d'etain metallique ou de blanchir un peu de cuivre. 

 Je tachai d'ellayer dans I'experience fuivante fi je ne pourrois pas venir a 

 mon but en employant un autre acide qui a une plus grande adion fur 

 le fer. 



-j.°. Aprps avoir fait bouillir de I'etain en fiuiJIes pendant une demi- 

 heure dans une dilfolution aqueufe de creine de rartre, je I'cn retirois, 

 & je laillois romber queJques gouttes d'acide vitrioUque concentre dans 

 la iolut'on , aptcs quoi j'y plongeois do cuivre poli & du fer , & je laifTois 

 fcouillir le rout enlembJe pendant trois quarts-d'lieure. Je trouvois qiiele 

 fer etoit enduic d'une pellicule un peu plus confiderable d'etain que dans 

 I'experience 2; mais il etoir encore en partie noir. Le cuivre n'etoi: 

 point change , &: avoit tout fon poli. 



J'eus le meine refultat dans une autre experience ou j'ajoutois au lieu 

 de I'aride vitriolique quelques gouttes d'acide nitreux tuinanr, avec cette 

 ieule dilfe'r-ence qu'ici la plus grande partie de la furface du fer paroilloit 

 plus egalement couverte d'une pellicule d'etain corne; ce qui enipeche 

 une dillolution ulrerieure du fer dans toutt's ces expiriences devroit ctre 

 .attribue a I'acide de tartre, je m'imaginois que le blanchir pourroit micux 

 lejjfljr, fi i'on faifoit bouillir une diifolution d'etain dans i'alun , avec du 

 fer & du cuivre poli. En confequence j'ai fait I'expeMence fuivante : 



y". J'ai fait bouillir des teuilles d'etain dans une didc'urion aqueufe 

 d'une demi-once d'alun. Des que le cuivre en etoir retire j'introduifois 

 une piece deruivre poli avec quelques petites liniailles de fer. Le fer fut 

 scraque avec beaucoup de force, & dans quelque peu de minutes le cuivre 

 fut enduit d'une pellicule d'etain poli. Aprts avoir continue de le faire 

 bouillir pendant vingt-cinq njinirres , le cuivre blancbi relfembloit a 

 I'nrgent non poli, 



XTonime cette experience reiidilToit fi bien , je voulois aufli eflayer fi 

 le rtTcnie phenomine auroit lieu en ajoutant une plus grande lame de 

 fer. 



6". Je faifois bouillir dans une difTolution aqueufe d'une demi-once 

 /d'«ilun pstidant une demi-heurej une piece d'etain en feuilies, & je Ten 



retirois. 



